質問: 布基礎 ジャンカ・気泡について 布基礎 ジャンカ・気泡について 5月12日(水)の午前中、立ち上がり型枠にコンクリ打設を行いました。 5月14日(金)型枠を外すと聞いて、中1日は早いのではと問い合わせしたところ この時期の温度であれば問題ないと回答をもらいました。 そして14日夕方見に行くと、非常に荒れた基礎表面で驚きました。 気泡が多発し、基礎底盤と立ち上がりの間にジャンカが見られます。 また一部木枠との間に欠損もありました。 どのように対応するか聞いたところ 「強度には問題ないので、表面をモルタル補修する」とのことでした。 このような状態はよく起こることなのでしょうか? とても雑な工事に見えますし、今後の強度にも影響するように思うのですが・・・。 是非今後の対応、修復方法、処置等について教えて頂けませんでしょうか? よろしくお願いします。
回答: a.写真から、不適合品質と判定 1.中一日での型枠解体 ・時期が早すぎます。最低3日は必要です。 2.表面に気泡が多いい。 ・打ち込み中エヤー抜きをしていない。 ・表面を補修しても汚くなる。同じ色にならない。 ・表面だけでなく内部の空気が抜けていない可能性がある。 3.打ち継ぎ目不良 ・バイブレーター(震動機による締め固めがなされていない)ふわふわで中に空隙がある状態。 不適合品質である。 ・通常は、継ぎ目からモルタルがしみでたのが分かるが、しみでていない。 ・まず、所定の強度がでていないと想定される。 ・第三者監理機関(第三者監理委託)に委託されている場合、段階検査を依頼して目視検査をする。 ・上記契約がされていない場合は、設計事務所の監理技術者立会いで、目視検査を行う。 b.不良部、及びその他の部分のコンクリート強度を確認、と対策 ・第三者監理機関(第三者監理委託)に委託されている場合、段階検査(シュミットハンマー検査) を依頼する。 ・上記契約がされていない場合は、設計事務所の監理技術者立会いで同シュミット検査を実施する。 ・シュミットハンマーを使用して強度を確認。(本来28日強度のため打説28日後となるが 2週間で通常、4週強度確保されているため、2週間後となる。 ・コアーボーリングをして試験体を採取φ75mm3個、公共機関で強度試験を行う。 ・費用は施工者負担。 c・不良部の是正処置 ・是正方法の検討を依頼する。有償(外部のコンクリート専門コンサルタント)。 ・検討書、是正処置計画書受領。 ・上記により是正処置の実施。第三者の検査を受ける。 ・シュミットハンマー検査で強度がでない場合は、即、以下を実施する。 ・設計強度がでない場合は、その部分(基礎部の不良部を全高)を壊し、再度打コンを行う。 ・再確認のためシュミットハンマーで強度の確認。 d.参考 シュミットハンマーで検索してください。 以下で検索してください。方法などが分かります。 >シュミットハンマー検査方法 [編集] コンクリートの圧縮強度を測定する際には、コンクリート構造物からコアを採取し圧縮試験を行 う方法があるが、躯体を傷めてしまうことや美観上の問題などを抱えている。これら問題点を解 決するために用いられているのが、非破壊検査の一種であるシュミットハンマーである。これは 、コンクリートにバネによる打撃を与え、返ってきた衝撃の強さを基に強度を測定する仕組みで ある。重力による影響を受けるため、打撃角度による補正も必要となる。また、測定値のばらつ きが大きいため、20回程度の測定が必要となる。測定値の採用は一般的には相加平均でよい。 また繰り返して試験を実施する関係上、測定点はある程度離している必要がある。 >参考文献 [編集] 『コンクリート診断技術 基礎編』 社団法人日本コンクリート工学協会 『jis a 1155(2003)コンクリートの反発度の測定方法』 財団法人日本規格協会